ENCICLOPEDIA DOMESTICA. 
319 
con aceite de olivo, y sometiendo después á la 
acción del fuogo en un orisol, hasta la evapora- 
oion del aceite, una parto de protóxido de cobro 
logrado, calentando hasta la candencia carbonato 
do cobre verde, y apagándolo dogpuós en el -agua 
con dos partes y media del siguiente fundiente: 
A dos partos do vidrio do plomo molido con 
agua en una plancha do cobre ó sobro una piedra 
do moler con una moleta do aoero, so añado una 
cuarta parte do goma arábiga, pero solamentó 
después que so ha operado la mezcla do los óxi¬ 
dos con ol vidrio do plomo, y luego se muele to¬ 
do lo mas fino posiblo. 
Núm. 3? So mezcla y so derrito al principio 
con un fuego débil, dospués cada vez mas inton¬ 
so, hasta la completa fusión, partes igualeB do 
óxido do cobnlto, do limaduras de cobro y do 
hierro. So coha la masa en agua, so la pulvori- 
za después do su enfriamiento y so la muele muy 
fino con dooo partes dol fundiente quo siguo: 
So derrito una parto do arena blanca pura oon 
tros partes de litargirio, y cuando la masa se ha¬ 
lla bien fluida, so la coha en una chapa do már¬ 
mol calentada ó en un mortero do hierro; cuando 
•nfriada, so la muolo perfectamente y so la lava 
con agua para separar ol plomo quo podría ha¬ 
berse roducido. 
Núm. 4. S Q trata absolutamente oomo queda 
uicho en el núm. 2, dos partes do protóxido do 
hierro y dos partes y un cuarto dol fundiente in- 
ícado etf este mismo número. 
JN uní. 5. g 0 trata, como queda dicho en ol 
num 3, una mezola compuesta do una parto do 
limaduras do hierro, tres partes do doutóxido de 
oobro y cuatro partes do antimonio calcinado; 
espues se muolo todo con el siguionte fundiente: 
oo tratan dos partes do arena y tres partes de 
1 ar 6 lr jo como queda indioado en el núm. 3, y 
se muelen muy fino oon una quinta parto de bo- 
n ftx \. NI bórax destinado á formar parto do esto 
undicnte, dobe experimentar la preparación quo 
Jgue: llenase hasta la mitad un crisol con esta 
Ba ’ y so lo ooloca on carbones ardientes hasta 
quo quedo trasformado el bórax en una masa po¬ 
rosa, esto es, hasta quo quede calcinado. So le 
pono después en otro orisol on quo se derrito á 
un fuego ardiente y queda reducido á una- masa 
completamente fluida, quo se eoha en el agua y 
quo después do enfriada so muelo con la mayor 
finura. 
Núm. 6. g 0 haoo experimentar á una pasta 
orinada do una parte do púrpura do oro, de tres 
partes de óxido de cobalto, do sois partos do an¬ 
timonio calcinado y do tres partos do protóxido 
do oobro, ol tratamiento indicado en el núm. 3, 
y odo so muele con cinco octavas partes del bó¬ 
rax mencionado. 
Núm. 7. Trátase cqmo queda indioado en los 
números 3, 5 y 6, tres partes do bióxido do co¬ 
balto, tres partes do bióxido do cobre, tres par¬ 
tes de limaduras do hiorro y cuatro partes do an¬ 
timonio; después se incorpora la pasta con este 
fundiente: una parte do arena, dos de litargirio 
y una cuarta parto de bórax (tratado oomo quo 
da dicho en el núm. 5). 
Núm 8. Dos partes de óxido do cobro negro 
con dos partes y media dol fundiente indicado en 
el núm. 2. (El tratamiento es el mismo.) 
Núm. 9. Si se quiere lograr un color do un 
hermoso negro oon reflejos azules, añádase una 
proporoion do bióxido do cobalto a las fórmulas 
indicadas en los números 2, 4 y 8. 
Núm. 10. Si á las mismas fórmulas se añado 
una cantidad igual de bióxido do manganeso, re¬ 
sultará un hermoso negro algo pardusco. 
Niíra. 11. Lógrase ol color do esto numero 
moliendo una parto de protosulfuro do cobre y 
una parto da antimonio, cuya calcinación no de¬ 
bo haberse continuado hasta la calcinación. 
Núm. 12. De la misma manera deberá tra- 
tarso una parte do protosulfuro do cobre y una 
parto do bióxido de manganeso no caloinado. 
Núm. 13. So pulveriza y se muele muy fino 
una parto de púrpura do oro oon una parte do 
bióxido do manganeso. 
Colora rojos de M. Sleggers. 
Núm. 1. Derrítenso junto* una parto do fCS- 
quióxido do hierro y- tres partes da un fundiente 
compuesto do una parte ds arena, una parto do 
litargirio 1 y una ouarta parte do vidrio do bó¬ 
rax,® hasta quo la materia pueda sacarse en hilos 
muy finos; al lhismo tiempo se tiene cuidado do 
remover la mezcla con una varilla de vidrio. D*® - 
pues se mote en agua ol crisol con bu contenido, 
so separa éste dospués dol enfriamiento, se le 
pulveriza en un mortero de ágata, y se le muele 
muy fino en una chapa do vidrio. 
Núm. 2. So derriten y se tratan oomo acaba 
de ser indioado, una parte de bióxido do manga¬ 
neso y ocho partes do un fundiento compuesto 
de 4 gramos do arena y 12 gramos do litargirio. 
Núm. 3. Se oalienta, mas ó menos, una porto 
de protosulfato do hierro exento de oobre y de 
sulfato do hierro básioo, y so lo muelo oon dos ó 
tres partes del fundiente que vamos a exponer: 
do este modo se logran todos los matices posibles 
l Advertiremos una ve* por todas, que ouando la are¬ 
na y el litargirio se emplean como fundientes, estas dos 
sustancias deben, antes do su adición A la materia co o- 
ranto, ser convenientemente molidas, perfectamente mez- 
oiadiio, derretidas en un orisol de Ilcsse á un fuego cada 
vez mas violento, vertidas en un mortero do vidrio, pulve¬ 
rizada* después de bu enfriamiento y lavadas con agua. 
9 Cuando ae emplean como fundientes el litargirio, la 
arena y el vidrio de boro», las dos primeras sustancias de¬ 
berán derretirse juntas y pulverizarse oomo queda ya in¬ 
dicado; poro el vidrio de bórax deberá molerse meramente 
con el polvo resultante, y no ser sometido á la fusión con 
éste. 
